%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢拱焊缝无损检验质量等级及探伤范围表
%%% ============================================================================
\footnotesize\setlength{\tabcolsep}{2pt}
\begin{tabularx}{\linewidth}{?c|P{9em}|c|c|X|c|c?}
  \toprule
  \makecell{序\\号} & 焊缝部位                                                & \makecell{检测\\方法} & \makecell{检测\\比例} & \multicolumn{1}{c|}{检测范围}                                                                                    & 检验等级                       & 验收标准 \\
  \midrule
  \multirow{3}*{1}  & \multirow{3}*{钢板工厂对接焊缝}                         & 超声波                & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}             \\ \cline{3-7}
                    &                                                         & X 射线                & 10\%                  & 两端各 \qtyrange{250}{300}{mm}；长度大于 \qty{1200}{mm}时，中间加探 \qtyrange{250}{300}{mm}                         & \makecell{GB/T 3323.1\\ B 级}  & \makecell{GB/T 3323.1 \\ \MyRoman{2} 级} \\ \hline
  \multirow{3}*{2}  & \multirow{3}*{工地对接焊缝}                             & 超声波                & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}             \\ \cline{3-7}
                    &                                                         & X 射线                & 10\%                  & 对接板中较小的板厚大于 \qty{30}{mm} 的焊缝，两端各 \qty{500}{mm}；长度大于 \qty{1500}{mm} 时，中间加探 \qty{500}{mm} & \makecell{GB/T 3323.1\\ C 级}  & \makecell{GB/T 29712 \\ 1 级}            \\ \hline
  \multirow{2}*{3}  & \multirow{2}*{\makecell{T 型接头和角接\\ 接头熔透焊缝}} & 超声波                & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}             \\ \cline{3-7}
                    &                                                         & 磁粉                  & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & GB/T 26951                     & GB/T 26952                               \\ \hline
  4                 & T 型接头和角接接头部分熔透焊缝                          & 超声波                & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}             \\ \hline
  5                 & T 型接头贴脚焊缝                                        & 磁粉                  & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & GB/T 26951                     & GB/T 26952                               \\ \hline
  6                 & 焊接试板                                                & 超声波                & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}             \\ \hline
  7                 & 需要拆除的临时连接件焊缝                                & 磁粉                  & 100\%                 & 焊缝全长                                                                                                         & GB/T 26951                     & GB/T 26952                               \\ 
  \bottomrule
  \multicolumn{7}{l}{\scriptsize 注：检测比例指检测接头数量与全部接头数量之比。}\\
\end{tabularx}